o38 Cr. Frericlis: Fetthärtunp:. 



Es ist wohl sell)st verständlich, daß M c i g c n luid B a r t c 1 s 

 sicli auch hier möglichst genau nn die Angaben von B e d f o r d 

 und E r d ni a n n gehalten haben. Daß jetzt die Menge des Kataly- 

 sators eine so große Bolle spielen soll, konnten sie ans den 

 Mitteilungen von B c d f o r d und E r d ni a n n allerdings nicht 

 (entnehmen. Letztere machen iiher die Menge des verwendeten 

 Xickeloxyd:; oder Xickeloxyduls folgende Angaben (Journ. f. 

 jwakt. Chemie 1913,87): 



S. 429: Auf 500 ccm Leinöl 10 g Xickeloxyd. 



S. 430: ,,Mit der Menge des Xickeloxydkatalysalors kann man 

 auf ^ — 1% vom Gewicht des fetten Oeles lierunt ergehen.'' 



S. 438: Auf 200 g Baumwollsaatöl 3,8 g Xickeloxydul + 0,16 g 

 Xickelmctall (aiis 0,2 g Xickeloxyd). 



S. 439: Auf 200 g Baumwollsaatöl 3,85 g Xickeloxj^d + 0,06 g 

 Xickelnietali. 



S. 446: ,,3 g frisches Xickeloxjal wurden mit 30 g BamnwoJl- 

 saatöl bei 260" solange mit Wasserstoff behandelt, bis da« Oxya 

 schwarz; geworden und öich fein verteilt hatte." 



(Bei diesem letzten Versuche, den sie als besonders be- 

 merkenswert hervorheben, haben Bedford und Er d mann 

 dann eine weitere Menge Oel zugesetzt und dann bei 185^ eine 

 gute Härtung erzielt.) 



Wenn nach den jetzigen Angaben E r d m a n n's mehr als 

 1% X'ickeloxydul zuviel ist und die Möglichkeit der Bildung 

 von Nickelmetall bedingt, dann ist nicht einzusehen, was mit den 

 von B e d f o r d und E r d m a n n angegebenen Versuchen mit 

 rund 1,9% Xickeloxydul bewiesen werden soll, und besonders 

 nicht, was der zuletzt angeführte Ver.such beweisen soll, bei dem 

 sie 3 g Nickeloxyd in niu- 30 g Oel reduziert haben mid noch da- 

 zu bei der Temperatur von 260°, bei der sich bei Anwendung von 

 viel Katalysator nach den eigenen Angaben E r d m a n n's 

 Nickel m e t a 1 1 bildet. Da durch die höhere Temi^eratur die 

 Reduktion des Oxyds zu Metall zweifellos beschleunigt wird, be- 

 weißt dieser Versuch geradezu, daß die von Erdmann inid 

 Bedford festgestellte vorzügliche Wirkung des Katalysators 

 auf die Bildung von Metall zurückzuführen ist. 



Ganz hinfällig wird aber die£,er Einwand E r d m a n n's, 

 wenn man die Versuche mit 0,5 bis 1% Nickeloxydul oder einer 

 entsprechenden Menge Nickeloxyd wiederholt. Ich habe eine Reihe 

 solcher Versuche ausgeführt und habe ohne Schwierigkeit durch 

 die elektrische Leitfähigkeit die Bildung von Nickelmetall nach- 

 weisen können. 



